— 929 — 



La curva della conduttività presenta un minimo assai piatto per leghe di 

 20 a 40 % d'argento. Il coefficiente di dilatazione lineare dell'argento è, a 

 temperatura ordinaria, circa 0,000019 e a 1000° : 0,000020, cioè maggiore di 

 quello dell'oro, per cui, anche in questo caso, abbiamo preso un filo d'oro 

 di 0,46 mm. di diametro e lo abbiamo coperto elottroliticamente di uno strato 

 di argento, fino ad ottenere un diametro di 0,96 mm. La analisi del filo così 

 otteuuto diede i risultati seguenti : da gr. 0,5380 di filo si ottennero 0,4486 gr. 

 di AgCl, ciò che indica una composizione del 62,8 % in peso d'argento. 



11 filo venne riscaldato a 900° , e le misure di resistenza diedero i va- 

 lori seguenti: 



prima del riscaldamento : resistenza 0,0042 ohm ; 

 dopo 5 ore di riscaldamento: resistenza 0,0060 ohm 



0,0117 » 



25 

 45 

 65 

 89 

 110 

 118 



0,0173 

 0,0222 

 0,0242 

 0,0250 

 0,0250 



60 80 100 



Tempo 



140 ore 



FlG. 1. 



Tali misure vennero eseguite su un tratto di 20 cm. e la conduttività 

 minima aggiunta si calcola perciò: 10,0.10* ree. ohm; si ha cioè un valore 

 analogo a quello ottenuto dai precedenti autori (Matthissen, Roberts, op. cit.). 



Anche qui la diffusione ha avuto dunque luogo fino a formazione com- 

 pleta della lega. 



Nella fig. 1 sono riportate le curve che rappresentano l'andamento della 

 resistenza nelle coppie studiate: rame-oro e argento-oro. 



3. Influenza delle superficie di contatto. — Era da presumersi che 

 l'aumento della superficie di contatto fra i due metalli tra loro diffondentisi, 

 dovesse avere una influenza sulla velocità di diffusione. Per studiare tale 

 influenza noi cercammo di preparare un filo formato da molti strati alternati 

 dei due metalli. 



Rendiconti, 1911, Voi. XX, 1° Sera. 



122 



